ЭТЮДЫ ПО КРИСГАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
25 
Слѣдующій день дал ъ 0,7145 гр. кристалловъ NaC10 s . Крупные кристаллы (до 3—5 мм. 
діаметромъ) въ числѣ 6 экземпляровъ имѣли почти исключительно кубо-тетраэдрическій 
габитусъ, мелкіе же (до 1 мм.) въ числѣ 19 экземпляровъ — тетраэдрическій. Въ нихъ 
грани {100} развиты широко. 
Въ растворѣ осталось 15,738 гр. NaC10 3 на 1 гр. NiS0 4 . 7Н 2 0. 
На другой день выдѣлилось 1,724 гр. NaC10 3 въвидѣ кубо-тетраэдрическихъ и тетра- 
эдрическихъ кристалловъ. Послѣдніе имѣли широко развитыя грани {100}. Кромѣ того, 
большая часть кристалловъ имѣла еще слабо и спорадически развитыя грани {ПО}. 
Кристаллическія Формы . . . {100}, {Hl}; {lTl}, {100}, {110} 
Число экземпляровъ ...... 7 11 
Въ растворѣ осталось на 1 гр. NiS0 4 14,014 гр. NaC10 3 . 
На другой день выпало 1,820 гр. NaC10 3 большею частью кубо-тетраэдрическаго 
габитуса и только малая часть (три кристалла изъ 17) имѣла тетраэдрическій габитусъ; но 
и у нихъ грани {100} были широко развиты. 
Кристаллическія Формы . . . {100}, {П1}; {111}, {ЮО}, {110} 
Число экземпляровъ 3 14 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 12,194 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день выпало 0,586 гр. NaC10 3 большею частью тетраэдрическаго 
габитуса (14 экземпляровъ изъ 21) и кубо-тетраэдрическаго. На всѣхъ кристаллахъ грани 
{100} развиты широко. Точно также и грани {110} развиты замѣтно больше, нежели въ 
предшествовавшей порціи. 
Кристаллическія Формы ... {lTl}, {100}; {111}, {ЮО}, {110} 
Число экземпляровъ ...... 9 12 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 11,608 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день выпало 1,0985 гр. NaC10 3 въ видѣ кристалловъ двухъ типовъ: 
a) большая часть (25 изъ 44) имѣла тетраэдрическій габитусъ съ широкими гранями 
{100}; однако, имѣются и такіе, у которыхъ грани послѣдней Формы развиты слабо; 
b) кубо-тетраэдрическіе кристаллы большею частью въ видѣ таблицъ по грани {100}. 
Какъ тетраэдрическіе, такъ и кубо-тетраэдрическіе имѣютъ довольно широкія грани {110}. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 . 7Н 2 0 осталось 10,5995 гр. NaC10 3 . 
Черезъ два дня собрано 1,081 гр. NaC10 3 , главными образомъ, тетраэдрическихъ 
кристалловъ въ комбинаціяхъ {П1}, {100} и {ПО}. Небольшая часть (10 изъ 75) не 
имѣла какого-нибудь опредѣленнаго габитуса вслѣдствіе неравномѣрности развитія граней 
{100} и {110}. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H a O осталось 9,5185 гр. NaC10 3 . 
Зац. Физ.-Мат, Отд, 4 
